EINFLUSS D. ELEKTBOSTAT. FELDES A. D. OPT. VEEHALTEN ETC. 151 



§ 2. Elektrooptische Beobachtungen. 



Die piezoelektrischen Moduln sowohl als die Elasticitätsmoduln sind durch 

 die Untersuchungen der Herren E. Ei ecke und W. Voigt bereits bekannt für 

 dunkelgrünen brasilianischen Turmalin, und es wäre daher, um die durch 79) 

 gegebenen Grössen e' mn x n berechnen und mit den beobachteten e mn x n vergleichen 

 zu können , wünschenswerth gewesen , die elektrooptische und piezooptische 

 Untersuchung ebenfalls an jenem Material auszuführen. Dies war aber leider 

 ganz unmöglich in Folge der starken Absorption des ordentlichen Strahles, 

 welcher nur in so dünnen Lamellen noch durchgelassen wird, dass eine Messung 

 der Aenderungen des Gangunterschiedes ausgeschlossen ist. Dasselbe gilt über- 

 haupt von den meisten Turmalin Varietäten. 



Hinreichend durchsichtig auch für den ordentlichen Strahl sind die hell- 

 grünen und rosenrothen Krystalle von Elba, von denen ich mir daher (durch 

 Herrn Mineralienhändler Pech in Berlin) eine Anzahl schöner Exemplare ver- 

 schaffte. Die aus denselben hergestellten Präparate erwiesen sich aber selbst 

 an den ganz einschluss- und sprungfreien Stellen als so stark optisch gestört, 

 dass sie zur optischen Untersuchung ganz unbrauchbar waren. Geringer waren 

 die optischen Anomalien an einer kleinen senkrecht zur optischen Axe ge- 

 schnittenen Platte eines blauen Turmalins, welche sich in der Sammlung optischer 

 Präparate des Göttinger physikalischen Institutes vorfand und welche, wenn- 

 gleich sie ziemlich stark absorbirend war, bei Anwendung weissen Lichtes noch 

 die Wahrnehmung der Interferenzringe zwischen gekreuzten Nicols gestattete. 

 Aus zwei ganz ähnlichen , wahrscheinlich von Mursinsk stammenden blauen 

 Krystallen, welche mir Herr Prof. Liebisch freundlichst zur Verfügung gestellt 

 hatte, wurden zwei weitere Präparate, eins für Beobachtungen parallel der op- 

 tischen Axe und eins für solche in einer dazu senkrechten Eichtling, hergestellt. 

 Doch waren die ungestörten Theile dieser Krystalle zu klein, um die Herstellung- 

 aller der Präparate zu ermöglichen, welche zur Bestimmung sämmtlicher Con- 

 stanten e mn und a hk erforderlich gewesen wären. Ausserdem war es fraglich, ob 

 die Elasticitätsconstanten, welche man ja zur Bestimmung der a kk kennen muss, 

 für diese Turmalinvarietät mit denjenigen des von Herrn Voigt untersuchten 

 Krystalles übereinstimmten, und es musste daher auf die Ermittelung der piezo- 

 optischen Constanten überhaupt verzichtet werden. Ueber das elektrooptische 

 Verhalten gelang es aus dem angeführten Grunde auch nur, einige wesentlich 

 qualitative Eesultate zu erhalten. Dieselben betreffen erstens die in der 

 Eichtling der Hauptaxe auftretende Doppelbrechung bei dielektrischer Polari- 

 sation senkrecht zur Hauptaxe, zweitens die Aenderung des Gangunterschiedes 

 in einer zur Hauptaxe senkrechten Eichtling bei dielektrischer Polarisation 

 parallel der Hauptaxe, und sollen im Folgenden näher erörtert werden. 



